520 ..MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE 
coniient, ce qui arrivéroit aifément par le contaét du foufre contenu 
dans les mattes; ce ne feroit qu'au bout de quelques heures, & 
lorfqu'on feroit für que la minerilifation auroit eu lieu, que l'on 
ajoutéroit la chaux éteinte, le pouflier de charbon, &c. pour 
procéder, comine j'ai dit précédemment que l’on devoit le faire 
pour le minéral d'argent & cuivre, mêlé avec celui de plomb: 
Si l'on ne commençoit pas par minéralifer le plomb de la litarge, 
il arriveroit que ce métal fe revivifiéroit & couleroit dans le 
afin, n'entrainant avec lui que peu ou point d'argent, au lieu 
que la minéralifation fe faifant aux dépens du foufre des mattes, 
qui y ef toujours très-abondant, l'argent qui eft celui des métaux 
contenus dans le mélange, qui a fe moins d'affinité avec le foufre, 
commenceroit à s'en dégager le premier, & à mefure que le feu 
de flamme volatiliferoit plus de foufre, le plomb fe métalliferoit 
par le contaét du pouffier de charbon, & entrainéroit avec lui 
l'argent qui fe fépareroit du minéral. 
Les matières refluées reflantes dans Ie fourneau, feroient fondues 
dans un fourneau à manche avec les cendres de coupelle imbibées, 
dont le métal fe revivifant entraineroit avec lui Farvent qui feroit 
reflé avec le cuivre, & ainfi de fuite, comme il a été dit plus haut : 
on ajouteroit dans cette fonte le plomb frais, tel qu'on l'acheteroit 
dans le Commerce, pour fuppléer au déchet de ce métal; ce 
font les fcories de ce travail que j'ai recommandé d'ajouter dans 
la première fonte du minéral crud. Par cette méthode, on éco- 
nomiferoit certainement beaucoup de plomb; tous les Métalluroiftes 
en feront aifément convaincus à la leéture de ce procédé. 
Si les minéraux d'argent & -cuivre fe trouvoient dans un pays 
où la matière combuftible füt à très-bon compte, & que le plomb 
fût très-cher, je crois qu'il feroit poffible, par une répétition de 
rôtiffages bien gradués, & de fontes avec des additions de fubf 
tances ferrugineufes ou autres, qui euffent plus d'afhinité avec le 
foufre que n'en ont l'argent & le cuivre, de parvénir à concentrer 
l'argent dans un très-petit volume de cuivre, lequel. feroit enfuite 
minéralifé avec des pyrites, pour être traité dans un fourneau de 
réverbère avec de la litarge, en obfervant de procéder comme il 
a été rapporté plus haut, | 
Jenai 
